Ne „ 7 WET. kn e., Et 
se M- 2 ; j u y Ba ll N 
j ? h ae 
DT, ö er D RT et A hr ne U 5 
#162 Darstellung des Lithions aus Lepidoith. 
Ueber Darstellung des Lithiens aus Lepidolith. 
Der Lepidolith, welcher sehr billig aus Steyermark 
bezogen wird, ist zweiaxiger Glimmer mit Lithion und 
Fluorgehalt, für den sich nach A. Lunglmayr die For- 
mel geben lässt: 7 en 
2 (LiO, SiO2) + 3 (Al2 03, 28102) + (KF, SiF?), 
und der in 100 Theilen gegen 4 Theile Lithion enthält. 
Zur Gewinnung des Lithions wurde von A. Lungl- 
mayr folgendes Verfahren beobachtet. Das gepulverte 
Mineral wird innig mit 1/, seines Gewichtes Kalkhydrat 
gemengt und eine längere Zeit der andauernden Glüh- 
hitze ausgesetzt. Zur ersten Probe verwandte Lungl- 
mayr 20 Pfd. Lepidolith und 5 Pfd. Kalkhydrat; es 
wurde so lange geglüht, bis die Mischung anfıng zusam- 
menzusintern. Die Masse hatte nun ein ganz glasartiges - 
Ansehen erhalten, und konnte nur durch Anwendung 
der äussersten Gewalt und durch Zertrümmerung der 
Schmelztiegel wieder aus einander gebracht werden. Die 
‚erhaltene Masse wurde zum zweiten Male möglichst fein 
gestossen und mit der gehörigen Menge Wasser zu eine 
ganz dünnen Brei angerührt. | 
In diesen Brei wurden nun langsam unter bestän- 
. digem Agitiren 10 Pfd. engl. Schwefelsäure eingetragen. 
Es entstand dadurch aus dem Brei wieder ein ganz fei- 
nes feuchtes Pulver, welches Wasser sehr rasch einsog. 
Dieses Pulver wurde 4 Tage hindurch feucht erhal- 
ten durch Zusatz von so viel Wasser als zur Anfeuchtung 
‚nothwendig war, um die Schwefelsäure nicht zu verdün- 
nen. Fünf Tage nach Digestion wurde ein Theil des 
Pulvers herausgenommen, mit Wasser wieder ein Brei 
hergestellt und so lange Kalkmilch eingetragen, bis eine 
‚abfiltrirte Probe die alkalische Reaction zeigte. Nun 
wurde durch einen leinenen Spitzbeutel filtrirt und so 
nach und nach alles Pulver behandelt. Die im Spitz- 
beutel zurückbleibende Masse wurde zweimal mit Wasser 
ausgekocht und ebenfalls filtrirt. 
Die erst erhaltene und die durch das erste Aus- 
kochen gelieferte Lauge wurde nun weiter behandelt, die 
vom zweiten Auskochen erhaltene Lauge und die in der 
Folge sich ergebenden Waschwässer bis zur nächsten Be- 
reitung aufgehoben und verwandt. | 
Die erst gewonnenen Salzlaugen wurden in einem 
eisernen Kessel bis zum dritten Theil der Flüssigkeit 
eingedampft. Nun wurde von dem reichlich ausgeschie- 
denen Gypse abfiltrirt, und der in der Lösung geblie- 
